ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
627 
nal, llega á formar, en presencia de la sal marina, el cloruro cúpri- 
co que entra en acción á medida que se forma. 
Ambas observaciones indican claramente algunas de las razones 
por las que debe ser variable la cantidad de sulfato de cobre em- 
pleado en las tortas, con el fin de obtener la solución del cloruro 
cúprico al grado conveniente de dilución, tal y como lo estima el 
respetable profesor Fernández en los renglones ántes trascritos. 
Buena aclaración seria, para comprobar estas importantes apre- 
ciaciones, ensayar por cobre las aguas de diversas tortas en la es- 
tación de la seca, y esto en los diversos períodos del beneficio. 
La cantidad de azogue, según lo expresado ántes, se aplica con 
entera sujeción á la dosis de la plata que se juzga extraer. 
Por vía de ilustración á lo expuesto, pondré dos ejemplos citan- 
do los consumos prácticos de ingredientes en haciendas de Gua- 
najuato. 
En una de ellas se beneficiaron sin interrupción, en tres años, 
5271,2 8 montones [de á 32 quintales], y los consumos fueron los 
siguientes: 
Por montón: 132 libras de sal ó sea el 4,ii por 100 del mineral; 
18 libras de sulfato de cobre, supuesto cristalizado, existente en 
el magistral, ó sea el 0,^7 por 100 del mineral. 
Por marco (J> libra) de plata do rendimiento en el patio, 29 li- 
bras de sal marina, con de 80 á 90 por 100 de cloruro de sodio y 
vestigios de carbonates alcalinos; 3,^6 libras de sulfato de cobre, 
supuesto cristalizado, existente en el magistral; 12,2 7 onzas de 
azogue en el patio. 
En otra hacienda de mayor magnitud, en el segundo semestre 
del año, se beneficiaron 2883,6 6 montones, siendo los consumos 
los siguientes: 
Por montón: Sal, 140i libras, ó sea el 4,* por 100 de la masa mi- 
neral; sulfato de cobre cristalizado, 20,^^^ ó el O,'^'^ por 100 de la 
masa mineral. 
Por marco de plata: Sal marina, 41,^2 libras; sulfato de cobre 
cristalizado, 6,^^ libras; azogue en el patio, 10,^^ onzas. 
Estas proporciones, modificándose ampliamente en un mismo 
distrito minero, el cambio es más aparente tratándose de diversas 
regiones del país, en las que el tipo mineral argentífero aparece 
notablemente variado, carecen estas comparaciones de impor- 
